340 
DAUBRÉE 
16 Fév. 
premier abord, il a conservé son aspect. Cependant l’examen 
microscopique d’une lame mince montre qu’il a subi un broyage, 
au moins dans certaines de ses parties. Quelques parties pulvérisées, 
renferment à l’état d’inclusion des bulles gazeuses qui sont sans 
doute des produits de l’explosion. D’après l’examen que M. Michel 
Levy a bien voulu en faire, les lissures provoquées par l’explosion 
traversent tous les éléments, mais se multiplient àu passage du 
quartz et des feldspaths; elles ne paraissent pas très déviées par 
les directions de clivages faciles et affectent une orientation géné- 
rale, en rapport évident avec la forme extérieure du cylindre. Dans 
les micas, il y a parfois torsion des feuillets le long des cassures. 
De même que le granité, la météorite broyée s’est régénérée et a 
sensiblement repris sa cohésion primitive. 
Pour voir si, dans ces conditions, la roche, sans se pulvériser, 
ne peut pas se déformer, par une sorte de ductibilité comparable 
à celle des crushers de cuivie qui servent de manomètre, j’ai soumis 
un cylindre de marbre de Carrare plein, c’est-à-dire sans fissure 
préalable, à une charge de densité de 0, 2, c’est-à-dire double de 
celles qui ont été employées dans la plupart des expériences, soit 
2,400 atmosphères. Des sillons en croix, d’une profondeur de 0 mm ,3, 
avaient été pratiqués sur l’une des bases, ainsi que sur le côté du 
cylindre. Le bruit intense qui s’est produit à la suite de l’explosion 
a immédiatement averti que, malgré le bouchon plein constitué 
par la roche, les gaz s’étaient fait jour en la brisant. D’ailleurs, le 
carton adhésif était criblé de poussières et de grains projetés en 
dehors, dont quelques-uns l’avaient traversé. 
En effet, ce cylindre massif de marbre avait été perforé suivant 
son axe par un canal dont le diamètre moyen se rapprochait de 
celui de l’obturateur de cuivre et de l’enclume d’acier. Eu outre, 
il s’était exactement moulé sur les parois cylindriques et sur les 
bases du logement, en leur empruntant le poli, l’éclat métallique et 
les stries fines provenant du travail au tour. Les dimensions du 
cylindre s’étaient donc considérablement modifiées ; le diamètre 
s’était accru de 21 mm , 1 à 24 mm , et la hauteur réduite de 30 mm ,7 
à 24 mm . Les sillons creusés à l’avance étaient complètement effacés. 
Dans une autre expérience, le marbre a manifesté la plasticité 
qu’il avait momentanément acquise en se moulant sur les nombreux 
fils de cuivre qui le cerclaient (fig. 5) et a pris de chacun d’eux une 
empreinte délicate. 
Pour ce calcaire marbre, le grain saccharoïde s’est sensiblement 
atténué, en même temps que la roche, de translucide qu’elle était, 
est devenue opaque. Ce que la simple vue à la loupe faisait supposer 
